II2 1... VOGT: M.-N. KI. 
analysiert” (von Chemiker J. A. BONNEVIE SVENDSEN, Assistent in Chemie 
an der Technischen Hochschule zu Trondhjem). 
Resultat, auf die gesammte Einwäge bezogen: 
Analyse Nr. 67. 
S Cu 
AufrelGstein: Sauces 4-29 99:9 29-2 rr Null 
Nielitsaufzelóst IEEE OOS Sen, Null 
Sume AUR SEDET SE Co.r46 00/6 Null 
Zur Kupferbestimmung wurde mit Thiosulfat gefällt; das ausgeschiedene Schwefel 
wurde filtriert; der Filter geglüht, ohne anderen Rest als die Filterasche. Zur Kontrolle 
wurde die Filterasche mit Salpetersáure behandelt, und Ammoniak zugesetzt; keine Spur 
von Blaufarbe konnte nachgewiesen werden. 
Fig. 44. Biotit aus Schlacke von Kafveltorp (Anal. Nr. 66), mit einigermaßen regelmäßigen 
Einschlüssen von FeS (schwarz gezeichnet, siehe besonders a), und mehr unregelmäßigen 
Einschlüssen von Glas (punktiert gezeichnet; siehe besonders b). 
Die Sulfideinschlüsse sind z. T. so äufserst fein in dem Glimmer ein- 
gebettet, dafs sie durch längere Behandlung mit Salpeter-Salzsäure nicht 
gänzlich aufgelóst wurden, indem die Säure nicht vollstándig in das Innere 
der Glimmerblättchen hineindringen konnte. 
Es ergibt sich hieraus: 
1. Der in der Schlacke auskrystallisierte Glimmer enthält nicht Kupfer 
in der Konstitution des Minerals. 
2. Die schwarzen Sulfideinschlüsse sind ebenfalls frei von Kupfer. 
Cu,S — oder eine Doppelverbindung Cu,S .nFeS — ist somit 
nicht vorhanden. — Wie wir schon oben (S.97— 103) erórtert haben, 
besteht das RS-Mineral in FeO-reichen (und ZnO-armen oder -freien) 
Schlacken aus FeS. Hiermit stimmt die Undurchsichtigkeit und 
Farbe der Einschlüsse in dem hier besprochenen Glimmer. 
B. Eine entsprechende Untersuchung wurde mit einer «getemperten» 
Schlacke von Mansfeld (cfr. Nr. 32—33) ausgeführt. Dieselbe war an dem 
Werke langsam, nämlich im Laufe von ein paar Tagen, abgekühlt, wo- 
durch eine krystalline Struktur entstand. Das ausgeschiedene Mineral 
